Kohlenstof fgruppe ( Zin n ) 



9or> 



album vom Blei, clem plumbum nigrum. 

 Der Araber Geber (765 n. Chr.) erwahnt 

 bereits das ,,Schreien" desZinns. Im 16. Jahr- 

 hundert entdeckte man die Verwendung der 

 Zinnfolie als Spiegelbelag uncl sehr bald 

 wurden auch Zinnsalze in der Farberei 

 benutzt. Im 17. Jahrhundert wurde das 

 Verzinnen des Eisenblechs erf unden und ini 18. 

 Jahrhundert stand die ZinngieBerei in Deutsch- 

 land. England und Frankreich in holier Bliite. 

 3. Darstellung. Das Ausgangsmaterial 

 i'iir die Gewinnung des Zinns ist der Zinn- 



stein, welcher leicht clureli 

 Kohle das Metall liefert. 



Sn0 + 2C == Sn - 



Reduktion mit 

 - 2CO. 



Man rostt-t das Kr/. vur der Reduktion, 

 um es von Scluvefcl und Arson zu bel'reirn, 

 auch behandelt man es wohl zuvor mit 

 Salzsaure und Soda, um Wismut und Wolfram 



; zu entt'ernen. Das so gcwonnene Werkzinn 

 enthalt noch Verunreinigungen, z. B. Eisen 



1 und Kupfer. die durch Saigern und Polen 

 beseitigt. werden. wnrauf es in Formen 

 gegossen wird und als Blockzinn, ,,Schiff- 

 chen", in den Handel koninit. Das Banka- 

 zinn ist nach der Reduktion des Zinnsteins 

 so rein, daB es ohne weitere Reinigung 

 direkt zum Versand konimt. 



Vergleich 



Zum 



Bankazinn 



Rohzinn vom Schlackemvald 



scien z\vei Analvsen angefiihrt: 



99,95% Sn. 0,02% Fc. ii.iinti" CM. 



J4.O4 ., ,, , I.Jo ^.OO 



I'll. 



0,13 



Neuerdings wurden groBe Mengen von 

 Zinn auf elektrolytischem Wege aus WeiB- 

 blechabfallen wiedergewonnen. Man be- 

 nutzt Aetznatron oder Zinnsalzlosungen /um 

 Auslaugen der Abfalle und gewinnt durch 

 Elektrolyse dieser Lb'sungen reines, kristalli- 

 siertes Zinn. Auf diese Weise werden jahr- 

 lich etwa 30000 Tonnen Abfalle verarbeitet 

 nnd daraus 6 bis 9 Tonnen Zinn hergestellt. 



AuBerordentlich mannigfaltig ist die Ver- 

 wendung des Zinns. In Legierung mit 

 Kupfer, als Bronze, client es zur Herstellung 

 von Kunstgegenstandeii und Glocken. Mit 

 wenig Kupfer legiert wird es als ,,Kayser- 

 zinn" ebenfails zur Herstellung von Kunst- 

 gegenstandeii verwandt. Reine Zinnfolie 

 ( Stanniol) wird zum Verpacken von Nahrungs- 

 und GenuBmitteln benutzt. Im Laborato- 

 rium werden vielfach DestillationsgefaBe 

 fiir Wasser und Kondensationsapparate aus 

 Zinn gebraucht. Audi zu Reduktionen 

 organischer Verbindungen wird das Metall 

 bezw. der aus ihm und Salzsaure entwickelte 

 Wasserstoff und das Zinnchloriir viel be- 

 nutzt. Die gro'Bten Mengen von Zinn aber 

 werden zur Herstellung von WeiBblech 

 (verzinntes Eisenblech) gebraucht. Von den 

 Verbindungen des Zinns werden die beiden 

 Chloride in der Farberei als Beizmittel 

 und als Beschwerungsmittel angewandt. 

 Das Zinnoxyd wird bei der Fabrikation von 

 Milchglas und Emaille benutzt. 



4. Eigenschaften. Vom Zinn kennt man 

 clrei allotrope Modifikationen: graues. weiBes 

 tetragonales und weiBes rhombisches Zinn, 

 die nur innerhalb bestimmter Temperatur- 



graues Zinn 



grenzen 



besta'ndig si IK!. Das 



Zinn 



befindet sich unterhalb 18, das tetragonale 

 zwischen 18 und 161 und das rhombisrhr 

 oberhalb 161 im stabilen Zustand. Kolgendes 

 Schema gibt eine Uebersicht it her das N'cr- 

 halten des Zinns: 



18" 



n, I" 



tetragonales Zinn. 



tetragonales Zinn rhombisches Zinn. 



232 

 rhombisches Zinn gesclnnolzenes Zinn. 



Es ist schon lange unter clem Namen 

 ,,Zinnpest'' die Erscheinung bekannt, dafi 

 Zinngegenstande ohne sichtbare auBere Ver- 

 anlassung sich mit warzenahnlichen Auf- 

 blahungen bedecken und claB nach einiger 

 Zeit die Warzen zerbrockeln und Locher 

 entstehen, ja, daB der gauze Gegenstand 

 zu einem feinen, grauen Pulver zerfallt, 



Diese Erscheinung findet ihre Erklarung 

 darin, daB das gewolinliche weiBe Zinn sich 

 nnterhalb 18 im nietastabilen Zustand 

 befindet, also eigentlich nur an warmen 

 Tagen bestandig ist, Wenn trotzdem die 

 Gegenstande aus weiBeni Zinn sich auch bei 

 niedrigeren Temperaturen gut halten, so 

 liegt das claran, daB die Umwandlungs- 

 geschwindigkeit, weiBes Zinn graues 



Zinn sehr klein ist. Haben sich dagegen auf 

 dem weiBen Zinn erst einmal Spuren von 

 grauem Zinn gebildet, so wirken diese be- 

 schleunigend auf die weitere Umwandlung. 

 Man spricht deshalb auch von einer ,,In- 

 fektion' 1 des Zinns. 



Graues Zinn entsteht. \vie gesagt, aus 

 weiBem Zinn. Es hat bei lo u das spezifische 

 Gewicht 5,8. 



Rhombisches Zinn entsteht bei lang- 

 samem Erkalten von iifschinol/enein Zinn. 

 Spezifisches Gewicht bei 15,8 6,53 bis 6.55. 

 Es ist sehr sprodc nnd briichig. 



WeiBes. tetragonales Zinn bilclet 

 sich unter gewohnlichen Umstanden beim 

 Abkiihlen geschmolzenen Zinns. Es ist ein 

 silberweiBes Metall, clessen Farbe sich um 

 so mehr der des Silbers nahert, je reiner es ist. 

 Beim Biegen eines Stabes liorl man ein eigen- 

 artis^es. knirschendes Gerausch, das clureli 



